— 67 — 



Si tratta dunque di una vera mesolite con quantità ragguardevoli di 

 calce e di soda, che differisce dalle altre note sopratutto per la maggiore 

 quantità di queste due basi e per la minore quantità di silice e di allu- 

 mina. Fu determinato anche il comportamento circa la perdita ed il rias- 

 sorbimento dell'acqua coi seguenti risultati: 



in essiccatore ad acido solforico a pressione e temperatura ordinaria. 



Dopo 24 ore perde 0,43% di acqua 



48 » » 0,57 



■ 72 » " 0,59 » 



» 336 » " 0,76 



Dopo 4 ore, in ambiente saturo di umidità, la zeolite riassorbe tutta 

 l'acqua perduta. 



In essicatore ad acido solforico ed a pressione di 6 cm. 



Dopo 24 ore perde 0,99 % di acqua 



48 » » 1,05 



72 » » 1,09 



„ 144 » » 1,16 



» 408 » » 1,23 



L'acqua emessa è riassorbita in 5 ore. 



La stessa zeolite viene poi riscaldata alle diverse temperature fino a 

 peso costante (che si raggiunge dopo 3-5 ore di riscaldamento) coi seguenti 

 risultati : 



a 100-105° perde 0,92 °/o di acqua 

 125-130 » 1,40 

 150-160 » 1,85 a 

 175-180 » 2,09 

 200-210 » 3,26 

 250-260 » 4,84 

 300-310 » 6,06 

 350-360 » 9,03 



La mesolite di Hauenstein, secondo Hersch, perde a 100° 2,43 ; a 160° 

 3,19; a 200° 4,93; a 250° 5,99; a 300° 7,92; al rosso 14,50%- La me- 

 solite che si considera come una miscela isomorfa di scolecite e di natrolite, 

 riguardo all'emissione dell'acqua per riscaldamento si avvicina più alla prima 

 che alla seconda specie. 



L'acqua perduta a 100° viene riassorbita in 20 ore 



» » 125° » » » 20 « 



„ <n 150° » » » 60 » 



175° » » » 78 » 



200° » » » 120 » 



250° » » » 120 » 



„ * 300° » » » 230 » 



Kendiconti. 1908, Voi. XVII, 2° Sem. 9 



